Der gegenwärtige Stand d. B^rscbungen auf d. Gebiete d. Metallographie. >)3 



beiden ursprünglichen Krvstalle gleich, dessen Oberfläclie aber kleiner ist, 

 als die Summe der Oberflächen der beiden ursprünglichen Krystalle. 



Zwei Krystalle gleicher Art. die als selbständige unter- 

 scheidbare Individuen im Kontakt miteinander stehen, stellen 

 also einen instabilen Zustand dar. Jedes metallische Krystallkonglo- 

 merat ist um so instabiler, je feinkörniger es ist. Diese Instabilität 

 beruht hier wie stets auf einer Aufspeicherung potentieller Energie, die 

 beim Fortschreiten des Prozesses ausgelöst wird. Jede Erhöhung der 

 Temperatur, die den krystallinischen Zuständen eine bessere Beweglichkeit 

 gestattet, läßt diesen Prozeß sofort eintreten und nach und nach weiter 

 verlaufen. 



Ein Konglomerat von lauter Krystallen derselben Art ist also nicht 

 als Ruhezustand aufzufassen, da alle diese einzelnen Individuen zu einem 

 einzigen großen Krystallindividuum verschmolzen werden. Haben wir dagegen 

 Gemische verschiedener Krystallarten . so sind immer wieder die Individuen 

 gleicher Art durch zwischenliegende Individuen der anderen Art getrennt. 

 und ein Wachstum kann sich jetzt nur in der Weise vollziehen, daß die 

 Individuen gleicher Art durch die trennenden Individuen der anderen Art 

 hindurch zueinander hindiffundieren. Dies erklärt sich durch die bekannte 

 Erscheinung, daß sehr feine Krystallpulver eine höhere Löslichkeit in 

 anderen Phasen, mit denen sie in Berührung stehen, haben als grolle 

 Pulver: so haben auch von zwei Krystallen gleicher Art. die in unserem 

 heterogenen Krystallgemisch von zwei verschiedenen Seiten her ein Krystall- 

 individuum der anderen Art berühren, eine ungleiche Löslichkeit. Der 

 kleinere KrystaU trachtet danach, sich etwas mehr zu lösen . der lösende 

 Krystall der anderen Art aber darf in seinem Innern einen ungleichen 

 Konzentrationsgehalt im Gleichgewichtszustande nicht dulden . er gleicht 

 den Gehalt durch Diffusion aus und wird nun an der anderen Seite, wo 

 der größere Krystall der ursprünglichen Art liegt, in bezug auf diesen 

 übersättigt. Hier scheidet er also Substanz aus. die sich mit diesem 

 Krystall vereinigt und dessen Wachstum hervorruft. So muß also von zwei 

 Krystallen . die denselben Krystall einer anderen Art berühren , immer der 

 größere auf Kosten des kleineren wachsen. Auch im Geraisch nur einer 

 einzigen Krystallart kann man mit unzweifelhafter Deutlichkeit nachweisen, 

 daß die größten Krystalle am schnellsten wachsen und so auf Kosten der 

 kleineren Individuen ihrer Umgebung sich vergrößern. Ein absoluter Still- 

 stand wird nach dem Gesagten also auch in einer heterogenen Legierung 

 beliebig \ieler verschiedener Krystallarten erst in dem Moment erreicht, 

 wo die Individuen jeder einzelnen Art sich zu einem einzigen Individuum 

 dieser Art gesammelt haben und zum Schluß nicht mehr verschiedene 

 Individuen vorliegen, als verschiedene Arten vorhanden sind. 



Um vollkommen dieses Ende zu erreichen, bedarf natürlich eine 

 Legierung bei der immerhin geringeren Diffusionsgeschwindigkeit im kry- 

 stallisierten Zustande unerreichbar langer Zeiträume. Da sie nun das 

 (ileichgewicht nicht erreichen kann, ist sie tatsächlich in einem instabilen 



E.Abderhalden, Fortschritte. VTTT. 3 



